234 B 11 c h n e r. 



gestellt. Schon aus dem bei der Methode der Kohlenstoffbestimmiing 

 Berührten geht hervor, dass der Kohlenstoffgehalt des Spiegeleisens 

 im Allgemeinen bisher immer zu hoch angegeben wurde, was auch 

 von der Verbrennung mit Sauerstoffgas herrühren mag, wo in solchen 

 Fällen, wie es scheint, versäumt wurde, den Sauerstoff in den Appa- 

 raten durch Luft wieder zu verdrängen, was dann jedenfalls ein fehler- 

 haftes Resultat liefert. Die übrigen weissen Roheisensorten haben sich 

 ebenfalls als Graphit frei gezeigt, was sowohl die bisherigen Erfah- 

 rungen bestätigen , als auch mit der Theorie der Roheisengewinnung 

 übereinstimmt. Der Siliciumgehalt verschwindet beim Spiegeleisen 

 zum Theil beinahe gänzlich, und ist bei dem weissen Roheisen eben- 

 falls gering. 



Die grauen Roheisensorten zeigen einen verhältnissmässig con- 

 stanten Graphitgehalt. Der aus dem Roheisen erhaltene Graphit wurde 

 früher häufig für eine Verbindung des Kohlenstoffes mit Silicium *) 

 oder auch von Eisen mit Kohlenstoff gehalten. Beides beruht jeden- 

 falls auf einer irrigen Reobachtung. Wehrle untersuchte demnach 

 wahrscheinlich einen Graphit, dem krystallisirtes Silicium beigemengt 

 war, während im zweiten l^alle der Verfasser nach sorgfältiger Dige- 

 stion des Gemenges von Graphit und Silicium mit Königswasser, nach 

 dem Verbrennen des Graphits vor der Gaslampe mit Gebläse immer 

 vollkommen ungefärbte, eisenfreie Kieselsäure erhielt. Somit fände 

 auch jener fragliche Punkt über die Constitution des Hochofengraphites 

 seine Erledigung, von dem Rammelsberg sagt, dass er eine 

 erneuerte Untersuchung verdiene. Der höhere Siliciumgehalt des 

 grauen Roheisens bestätigt ferners die Ansicht, dass die Reduction 

 des Siliciums erst bei einer Temperatur zu beginnen scheint, wo das 

 Roheisen grau zu werden beginnt. Das Maximum des Siliciumgehaltes 

 tritt bei dem schaumigen grobkörnigen Roheisen aus Blansko, wo er 

 1-6% erreicht, ein, während Karsten in einem anderen grauen 

 Roheisen als Maximum 3'4% gefunden hat. 



Diesen Untersuchungen zufolge ist man keineswegs berechtigt, 

 eine auch nur wahrscheinliche Formel für die Zusammensetzung des 

 Spiegeleisens aufzustellen und der so einfache Ausdruck des Viertel- 

 kohleneisens, welches man bisher als den Hauptbestandtbeil des 

 Spiegeleisens betrachtet, scheint demnach kaum gerechtfertigt. Man 



') Rainnielsh. l.elirh. i'herii. Metiill},'. 18ö0, |). 74. 



